‘ \ 
THÉORIE DES MACHINES SIMPLES. 245 
ceptibles. Il faut cependant, pour que cette dernière opération 
réufifle, & que le cuivre ne foit pas rayé par le frottement des 
règles de fer, que les métaux foient d’un grain fin & homo- 
gène. Nous développerons cette oblervation dans les expé— 
riences deftinées à déterminer le frottement des axes; nous 
allons pañler au frottement des métaux garnis d'un enduit. 
Du frottement des metaux gliffant l’un fur Pautre, 
avec un enduit interpofe. 
88. Avant de commencer les expériences fur es métaux 
enduits de fuif, de vieux oïng ou d'huile , il eft abfolument 
néceffaire d’avoir foumis nos règles à quelques opérations préli- 
minaires, pour leur donner tout le degré de poli qu’elles peuvent 
prendre ; il faut d’abord les enduire de fuif, & les faire glifler 
en les attachant au traîneau, fur les règles de fer que nou: 
avons fixées dans les dernières expériences au madkrier dor- 
manr, Cette opération fe continue fous une grande preflion 
pendant une demi-heure , en renouvelant de temps en temps 
lenduit ; par-l le fuif pénètre dans les pores du métal , & les 
règles prennent un degré de poli qu'il feroit difficile de leur don- 
ner aytrement. Dans le commencement de l'opération, le frot- 
tement eft incertain, mais à mefure que les furfaces fe polifienr, 
il devient plus régulier. Nous allons commencer par rapporter 
les expériences où nos furfaces de 45 pouces de contaét étoient 
enduites à chaque eflai : nous donnerons enfuite celles où les. 
” furfaces étoient feulement onctueufes ; enfin nous cherchefons 
le frottement des furfaces enduites ou onétueufes, mais réduites. 
au plus petit nombre de points de contatt poffible. 
Frottement du fer contre le fer avec enduit de fuif 
renouvelé à chaque effai. 
Surface de contact de 45 pouces. 
89. Les deux règles de fer de 15 pouces de longueur font 
attachées au traîneau : celles de 4 pieds de longueur le font 
au madrier dormant. 
